Jurnal Vokasi, Vol 3 No.1 April 2019 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## STUDY EFEKTIFITAS PENYERAPAN Pb (II) DI DALAM AIR TERCEMAR PADA BIOADSORBEN KULIT KACANG TANAH DAN AMPAS TEBU
Halim Zaini 1* , Cut Aja Rahmahwati 2 , Said Abu Bakar 3
1,2 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe
3 Teknik Elektro, Politeknik Negeri Lhokseumawe *Email: halimzaini60@gmail.com
Abstrak
Logam  berat  dalam  air  menimbulkan  permasalahan  yang  serius  bagi  lingkungan. Usaha penanganannya telah banyak dilakukan dengan berbagai metoda. Metode yang relatif efektif, efisien, aman, ramah lingkungan adalah metode adsorpsi. Penelitian ini bertujuan  untuk  mempelajari keefektifan penyerapan pada  bioadsorben kulit  kacang tanah  dan  ampas  tebu  terhadap  logam  Pb  (II)  di  dalam  air  limbah    dengan  sistem kolom. Pada rancangan percobaan, variabel tetap terdiri dari berat bioadsorben 50 g, ukuran  partikel  40  mesh  dan  volume  adsorbat  digunakan  10  liter,  laju  alir  4 liter/menit.  Variabel  bebas  waktu  kontak,  jenis  bioadsorben,  dan  perlakuan bioadsorben  .  Variasi  waktu  kontak  (0;5;10;  15;20; 30;  60;  90;  120; 150; 180;  210; 240  menit),  jenis  bioadsorben(kulit  kacang  tanah  dan  ampas  tebu),  dan  perlakuan adsorben (tanpa aktivasi, aktivasi fisik dan aktivasi kimia (H 2 SO 4 1N dan NaOH 1N). Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga variabel bebas mempengaruhi daya serap logam  Pb(II).  Bioadsorben  kulit  kacang  tanah  menunjukkan  lebih  efektif  untuk menyerap  logam  Pb  (II)  dibandingkan  bioadsorben  ampas  tebu.  Penggunaan bioadsorben kulit kacang tanah tanpa aktifasi bisa menurunkan kandungan logam Pb (II)  2,8  %,  sedangkan  bioadsorben  dengan  aktifasi  H 2 SO 4 mampu  menurunkan kandungan logam Pb (II) sampai dengan 4,4%.
Kata kunci:   logam berat, adsorpsi, bioadsorben, kulit kacang tanah

## PENDAHULUAN
Pencemaran logam berat merupakan suatu proses  yang  erat  hubungannya  dengan penggunaan  logam  tersebut  oleh  manusia. Keberadaan logam berat dalam lingkungan berasal  dari  dua  sumber.  Pertama  dari proses alamiah seperti pelapukan kimiawi, kegiatan geokimiawi, tumbuhan dan hewan  yang  membusuk.  Sumber  lain berasal  dari  hasil  aktivitas  industri  seperti industri kimia.
Sudah  menjadi  permasalahan  umum  tidak sedikit industri kimia menghasilkan logam berat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan  antara  lain  industri  pelapisan logam ( electroplating ), revarasi dan pengisian ulang arus listrik ( accu ), industri penyamakan  kulit,  industri  cat,  kosmetik dan industri tekstil.
Pada  industri  tersebut  selama  proses berlangsung banyak mempergunakan logam-logam berat seperti Cu, Zn, Cr, Cd,
Ni,  Pb  yang  sangat  berbahaya  bagi kehidupan  makhluk  hidup.  Limbah  yang dihasilkan  jika  tidak  ditangani  dengan tepat,  maka  dapat  mengancam  kehidupan makhluk  disekitarnya.  Bahan  kimia  yang masuk  ke  dalam  air  dapat  berupa,  zat padat  terlarut,  tersuspensi,  terendapkan, gas  maupun  berupa  zat  cair.  Sifat  bahan pencemar  antara  lain  mudah  terbakar, mudah  meledak  ,  penyebab  kanker ( carsinogenic ) dan bersifat racun ( toxic ).
Zaini  dan  Sami  (2015),  industri  yang memiliki  kepedulian  lingkungan,  limbah yang  dihasilkan  disimpan  pada  bak penampungan sementara, kemudian mengirimkan  limbahnya  ke  perusahaan khusus pengolah limbah B3 seperti kepada
PT.  PPLI  (Prasadha  Pemusnah  Limbah Industri)  di  Cileungsi  Bogor.  Namun  hal ini  dirasakan  cukup  berat  bagi  sebagian besar  industri  karena  kegiatan  ini  dapat memakan  biaya  yang  relatif  besar.  Dalam penelitian  ini,  adsorbat  yang  digunakan berasal  dari  limbah  laboratorium  kimia
Jurnal Vokasi, Vol 3 No.1 April 2019 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang mengandung logam berat Fe, Cu dan Pb.  Pada  sisi  lain  sebagai  adsorben  yang digunakan  berasal  dari    limbah  hasil pertanian  seperti  kulit  kacang  tanah,  dan ampas tebu.
Hidayati  (2012),  penanganan  limbah logam  berat  dalam  air  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  seperti  adsorpsi    ( adsorption )  ,  pertukaran  ion    ( ion exchange ),  dengan  menggunakan  selaput tipis ( membran ), proses pengendapan   ( sidementation ),  penguapan    ( presivitasi ), penggumpalan  ( koagulasi ),  elektrokimia, elektroforesa. Proses adsorpsi lebih banyak digunakan karena memiliki banyak keuntungan diantaranya tidak
menimbulkan efek samping yang beracun, sangat efektif untuk menyerap logam berat dan serta lebih ekonomis.
Menurut  Mantel  (1951),  sorpsi  adalah proses  penyerapan  ion  oleh  partikel penyerap (sorban). Proses sorpsi
dibedakan  menjadi dua yaitu adsorpsi dan absorpsi.  Proses  adsorpsi  jika  ion  tersebut tertahan  dipermukaan  partikel  penyerap (adsorban), sedangkan absorpsi jika proses pengikatan  ini  berlangsung  sampai  di dalam partikel penyerap (absorben). Salah satu  solusi  tentang  penanganan  limbah logam  Pb  dengan  biaya  yang  relatif  jauh lebih murah adalah dengan memanfaatkan kulit kacang tanah sebagai adsorban. Pada penelitian  ini  logam  Pb(II)  sebagai adsorbat  berasal  dari  air  sumur  tercemar Blang  Pulo  yang  ada  dalam  wilayah  Kota Lhokseumawe.
Adsorpsi  umumnya  terjadi  berdasarkan interaksi  antara  logam  dengan  gugus fungsional  yang  ada  pada  permukaan adsorben  melalui  interaksi  pertukaran  ion atau  pembentukan  kompleks,  biasanya terjadi  pada  permukaan  padatan  yang mengandung  gugus  fungsional  seperti  – OH, -NH, -SH dan COOH.
Menurut  Ahalya,  dkk  (2003)  komponen yang  berperan  dalam  proses  adsorpsi antara  logam  berat  dengan  adsorben  dari limbah pertanian adalah keberadaan gugus aktif  hidroksil  (–OH),  karbonil  (C=O), karboksil ( -COOH), amina (-NH 2 ), amida (-CONH 2 )  dan  tiol  (-SH).  Ada  beberapa
faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi Pb 2+ diantaranya waktu kontak, temperatur (Hidayati,  2012),  dimana  waktu  kontak dari 0 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60  menit,  75  menit  dan  90  menit  dan variasi suhu 30 o C, 40 o C dan 50 o C.
Beberapa  penelitian  terdahulu  Irmawati (2013),  adsorpsi  kromium  dengan  metode kolom menggunakan adsorben kulit kacang  tanah  yang  diaktivasi  dengan HNO 3 0,1  M  dipengaruhi  oleh  faktor  laju alir  adsorbat  ,  tinggi  kolom  adsorben  dan konsentrasi  adsorbat.  Rusmaya  (2008), sorpsi  limbah  nikel  dengan  kulit  kacang tanah  dipengaruhi  oleh  variasi  pH,  dosis adsorban dan waktu, konsentrasi adsorbat. Draman,  dkk  (2015),  kulit  kacang  tanah mempunyai  kemampuan  mengadsorpsi logam berat seperti Pb(II) 87,89% - 89,6% tergantung  ukuran  partikel.  Zhuang  dan Xu  (2014),  adsorpsi  logam  Cd  dengan adsorben  kulit  kacang  tanah  berlangsung pada waktu 5 s/d 120 menit.
Pada  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan pengujian  daya  serap  adsorben  terhadap limbah artifisial Fe (II), Cu(II), Pb(II) dan Cr  (VI),  dimana  bioadsorben  mempunyai kemampuan  penyerapan  terhadap  logam berat  tersebut.  (Zaini  dan  Sami,  2015). Penelitian  ini  bertujuan  mempelajari keefektifan bioadsorben kulit kacang tanah dan  ampas  tebu  dalam  penyerapan  logam berat  Pb(II)  dalam  air  tercemar  dengan sistem multi kolom.

## METODE PELAKSANAAN
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  alat  untuk  pengecilan  ukuran menggunakan Crusher, alat pengeringan di laboratorium  dengan  oven,  penimbangan menggunakan  neraca,  alat  melakukan aktivasi  kimia  menggunakan  gelas  kimia 1000  ml,  alat  aktifasi  fisik  menggunakan kukusan  dan  alat  utama  berupa  Unit Adsorpsi  hasil  rancangan.  Bahan  terdiri dari adsorbat yang berasal dari limbah cair laboratorium  kimia  Politeknik  Negeri Lhokseumawe  antara  lain  mengandung logam Fe, Cu dan Pb. Bahan kimia HCl 1 N, H 2 SO 4 1 N, NaOH 1 N.
Gambar 1. Unit Adsorpsi Multi Kolom.

## Pembuatan dan Aktivasi Adsorben
Adsorban  dibuat  dari  kulit  kacang  berupa limbah kulit kacang tanah yang selanjutnya  dibersihkan,  dikeringkan  dan pengecilan  ukuran  menggunakan  Crusher dan mengambil hasil ayakan -30
mesh/(+40  mesh),  lolos  pada  ayakan  30 mesh  dan  tertahan  diayakan  40  mesh. Adsorben  dikeringkan  dengan  oven  pada suhu  60 o C  s/d  105 o C  hingga  beratnya konstan  dan  diaktifasi  secara  fisika  dan secara kimia.
Aktivasi secara fisika menggunakan kukusan  selama  2  jam  dan  aktivasi  kimia menggunakan  NaOH  1  N  dan  H 2 SO 4 1  N masing-masing  selama  24  jam.  Adsorban yang  digunakan  masing-masing  sebanyak 50  gr  untuk  tanpa  aktivasi  (TA),  aktivasi fisik  (AF),  aktivasi  kimia  H 2 SO 4 1N  dan aktivasi kimia NaOH 1 N.

## Proses Adsorpsi
Proses  adsorpsi  dalam  kolom  tunggal dengan diameter kolom 6,35 cm dan tinggi kolom  kondisi  kosong  38  cm.  Masing- masing  adsorben  dimasukkan  ke  dalam kolom  adsorpsi  sebanyak  50  gr  adsorben tanpa  aktifasi  (TA)  dan  dialirkan  sampel ke  dalam  kolom.  Selanjutnya  dilakukan pengambilan data pada selang waktu yang telah divariasikan. Dengan cara yang sama dilakukan  juga  untuk  50  gr  adsorban aktifasi fisik (AF), 50 gr adsorban aktifasi dengan H 2 SO 4 dan 50 gr adsorban aktifasi dengan NaOH 1 N. Penelitian dilaksanakan  di  laboratorium  Operasi Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe  dengan  variabel  tetap ukuran  partikel  (-30  mesh,  +  40  mesh), laju  alir  4  liter/menit,  volume  sampel  10 liter,  suhu  operasi  30 o C.  Variabel  bebas waktu kontak (adsorpsi) 0; 10; 20; 30; 60; 90;  120;  150;  180;  210  dan  240  menit. Variabel  terikat  konsentrasi  logam  Pb(II) adsorbat  yang  tersisa  (ppm),  ,  kapasitas adsorpsi  (mg/g),  dan  persen  (%  ) penyisihan.

## Analisa Logam Pb (II)
Analisis sampel dilakukan dengan menggunakan metode instrumentasi dengan  alat  Spektrofotometer  Serapan
Atom (SSA) berdasarkan lampu katoda Pb dengan  panjang  tertentu.  Semua  hasil pengukuran dirangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu metode penyisihan logam berat yang  efektif  dan  efisien  adalah  metode adsorpsi menggunakan sistem pengadukan secara batch dalam tanki berpengaduk dan menggunakan sistem kolom yang beroperasi  secara  kontinu  menggunakan kolom  tunggal,  dua  kolom,  multi  kolom. Aji dan Kurniawan (2016), jika dibandingkan sistem bejana ( batch ) dengan  sistem  kolom,  maka  sistem  kolom dipandang  lebih  aplikatif.  Perbedaannya yang  mendasar  terletak  pada  ukuran partikel adsorben yang digunakan.
Jurnal Vokasi, Vol 3 No.1 April 2019 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tabel 1. Hasil Analisa Pb (II) (ppm) vs Waktu t pada Bioadsorben Kulit Kacang Tanah.
T men Tanpa Aktivasi (TA) Aktivasi fisik (AF) Aktivasi NaOH 1N Aktivasi H 2 SO 4 1N 0 0,084 0,084 0,084 0,084 5 0,080 0,081 0,080 0,079 10 0,078 0,077 0,076 0,074 15 0,074 0,073 0,072 0,070 20 0,073 0,070 0,068 0,065 30 0,070 0,065 0,065 0,060 60 0,067 0,060 0,060 0,056 90 0,065 0,058 0,058 0,051 120 0,061 0,056 0,056 0,048 150 0,058 0,055 0,051 0,044 180 0,058 0,054 0,049 0,043 210 0,057 0,053 0,048 0,042 240 0,056 0,051 0,046 0,040
Sumber: Hasil Analisa dengan SSA (2016)
Gambar  2. Grafik  Konsentrasi  Pb  (II) Tersisa vs Waktu t (menit).
Perubahan  konsentrasi  logam  (tabel  1  dan gambar 2) terhadap waktu kontak memperlihatkan adanya
perbedaan.
Perbedaan  ini  disebabkan  bioadsorben yang  tidak  diaktivasi  permukaan  pori- porinya  masih  tertutup  oleh  bahan-bahan impuritis  seperti  bahan  organik  sehingga logam Pb(II) yang terdapat dalam adsorbat sulit untuk  masuk atau berdifusi ke dalam pori-pori bioadsorben, sehingga kemampuan  untuk  menyerap  rendah
dibandingkan
bioadsorben
yang
mengalami aktivasi. Bioadsorben  yang  mengalami  aktivasi (aktivasi  fisik  dan  kimia)  juga  ada perbedaan  satu  dengan  lainnya  dimana bioadsorban yang diaktivasi dengan larutan  H 2 SO 4 1  N  daya  serapnya  lebih baik  dibandingkan  dengan  yang  diaktivasi secara fisik dan dengan NaOH 1N. Hal ini disebabkan aktivasi dengan H 2 SO 4 memberikan  efek  lebih  besar  karena H 2 SO 4 bersifat  lebih  higroskopis  daripada NaOH,  sehingga  pori-pori  bioadsorben menjadi  terbuka  dan  tidak  tertutup  lagi oleh bahan bahan yang menutupi pori-pori dengan demikian kemampuan daya serapnya menjadi lebih baik dari semula.
Pada aktivasi fisik adsorpsi hanya terhadap bahan-bahan  penutup  pori-pori  yang mempunyai ikatan fisik seperti bahan yang terikat  berdasaran  ikatan  van  der  Waals, sedangkan  yang  terikat  secara  kimia dengan  cara  ini  tidak  dapat  diaktivasi.
0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 P b (pp m ) te rsis a Waktu Kontak (menit) Pb (ppm) tersisa  vs Waktu TA AF Akv NaOH Akv H2SO4
Jurnal Vokasi, Vol 3 No.1 April 2019 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang dapat mengalami penguapan karena pemanasan. Permenkes (1990) standar mutu air minum kadar Pb(II) maksimal 0,05 ppm. Berdasarkan  nilai  harga  ambang  batas dapat  dikatakan  hal  ini  sudah  terpenuhi bagi  bioadsorben  yang  diaktivasi  secara kimia  dimana  kadar  Pb(II)  yang  diperoleh
dibawah  nilai  ambang  batas  tersebut. Namun  berdasarkan  Permenkes  (2010), kadar  Pb(II)  pada  waktu  kontak  hingga waktu 240 menit belum memenuhi standar mutu  air  minum  yang  nilai  harga  ambang batas  maksimum  0,01  ppm.  Standar  ini dapat  dipenuhi  bila  dilakukan  perubahan kondisi penelitian  seperti laju alir,
perubahan waktu kontak. Tabel 2. Hasil Analisa Pb (II) (ppm) vs Waktu t pada Bioadsorben Ampas Tebu.
Waktu t (menit) Konsentrasi Pb (II) (ppm) pada waktu t menit TA AF Akt H2SO4 Akt NaOH 0 9,4638 9,0097 9,0298 9,0299 30 6,2719 10,2985 10,1249 0,2018 60 7,9547 11,0865 11,0598 0,0148 90 6,3186 11,3737 12,1817 0,0335 120 7,6341 10,9262 10,4254 0,0549 150 5,337 10,6257 10,5256 0,0682 180 4,5891 9,2702 10,7727 0,1217 210 5,0498 7,8545 8,4288 0,155 240 8,4154 6,746 7,0465 0,2018 Sumber: Hasil Analisa Laboratorium, 2017.
Gambar 3. Grafik Konsentrasi Pb (II)
Tersisa vs Waktu t (menit) dengan bioadsorben ampas tebu. (TA = Tanpa Aktifasi, AF = Aktifasi, Akt.  H 2 SO 4 = Aktifasi dengan H 2 SO 4 , Akt NaOH = Aktifasi dengan NaOH) .
Data  penggunaan  bioadsorben  ampas  tebu menunjukkan  bahwa,  adsorben  yang diaktifkan  dengan  NaOH  sangat  efektif untuk menyisihkan logam Pb (II).
Sementara  perlakuan  bioadsorben  yang
lain  lebih  efektif  jika  digunakan  kulit kacang tanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian,  hasil pengolahan  data  dan  hasil  pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Adsorpsi  logam  Pb(II)  dalam  air  sumur tercemar  menggunakan  adsorben  kulit kacang  tanah  dan  ampas  tebu  dipengaruhi oleh  aktivator  dan  waktu    kontak  antara adsorbat dan adsorben.
2. Pengaktifan  dengan  NaOH  sangat  efektif untuk  penyerapan  logam  Pb  (II)  jika digunakan bioadsorben ampas tebu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aji,  B.,K.,Kurniawan,F.2012.Pemanfaatan Serbuk  Biji  Salak  (Salacca  zalacca) Sebagai  Adsorben  Cr(IV)  dengan  metode bath  dan  Kolom.  Kimia  MIPA  ITS  Jurnal Sains Pomits.Vol.1, No.1 (2012) 1-6
[2] Ahalya, N., Ramachandra, T.V., Kanamadi, R.D.2003.Biosorption of
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 0 200 400 K o n sen tr asi Pb ( II ) (p p m ) Waktu t (menit) TA AF
Akt. H2SO4 Akt. NaOH
Jurnal Vokasi, Vol 3 No.1 April 2019 ISSN : 2548-9410 (Cetak) | ISSN : 2548-4117 (Online) Jurnal hasil-hasil Penerapan IPTEKS dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Heavy  Metals.  Reseach  Journal  of Chemical and Environment.7(4),71-79.
[3] Danarto,  YC.  2007.  Kinetika  Adsorpsi Logam  Berat  Cr  (VI)  Dengan  Adsorben Pasir  Yang  Dilapisi  Besi  Oksida.  Jurnal Ekuilibrium  Vol  6  No.  2,  Juli  2007, halaman: 65-70.
[4] Darmansyah,  Simparmin,  G.,  Ardiana,  L., Saputra,  H.  2016.  Mesopori  MCM-41
Sebagai  Adsorben:  Kajian  Kinetika  dan Isoterm  Adsorpsi  Limbah  Cair  Tapioka. Jurnal  Rekayasa  Kimia  dan  Lingkungan.
Vol.11,No.1,Hlm  10-16,  Juni  2016  ISSN 1412-5064. [5] Draman, S.,F.,S.,Mohammad, N., Wahab,N.,H.,I, Zulkifli,N.,S.,I.,Zulkifli ,N.,S.,Bakar,A.,A.2015. Adsorption of
Lead  (II)  ions  in  Aqueus  Solution  Using Selected Agro-Waste
[6] Estiaty,  L.,M.2013.  Kesetimbangan  dan Kinetika  Adsorpsi  Ion  Cu2+  pada  Zeolit- H.Jurnal Riset Geologi- Tambang.Vol.22,No.2,Juni  2013  (127- 141).
[7] Hidayati,B.,  Sunarno,  Yenti,  S.,  R.  2012. Studi  Kinetika  Adsorpsi  Logam  Cu 2+
Menggunakan  Zeolit  Alam  Teraktifasi. Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau.
[8] Ho, Y., S., McKay, G. 1998. Acomparison
Of Chemosrption Kninetic Models
Applied To Pollutan Removal On Various
Sorbent.  Institution  of  Chemical  Engineer Journal. Vol 76, Part B, Nopember 1998.
[9] Ho,  Y.,  S.,  McKay,  G.  1999.  Pseudo- second Order model for sorption
processes. Departement  of  Chemical Engineering,  The  Hong  Kong  University of  Science  and  Technology .  Elsevier.
Process Biochemistry 34(1999) 451-465. [10] Irmawati,  A.,  Ulfin,  I.  2013. Pemanfaatan Biomasa Kulit Kacang Tanah  Untuk  Adsorpsi  Kromium  Dalam Larutan  Berair  Dengan  Metode  Kolom. Jurusan Kimia FMIPA ITS. Surabaya [11] Lagergren,  S.  1898.  Zur  theorie der sogenannten adsorption geloster stoffe. Kungliga Svenska Vetens kapsaka demiens. Handlingar 1898; 24(4):1-39 [12] Mattel,  C.,  L.  1951.  Adsorption. Edisi  2,  McGraw-Hill,  Company  Inc., New York [13] Setiaka,J.,Ulfin,I.,Widiastuti,N.20 11. Adsorpsi Logam Cu(II) dalam Larutan Pada  Abu  Dasar  Batubara  Menggunakan Metode  Kolom.  Prisiding  Skripsi  Kimia MIPA ITS [14] Zaini,H., Sami, M. 2015. Adsorpsi Logam  Berat  Cu  (II)  dalam  Air  Limbah dengan  Sistem  Kolom  Menggunakan Bioadsorben Kulit Kacang Tanah.
Prosiding”Inovasi  Teknologi  Proses  dan Produk  Berbasis  Sumber  Daya  Alam Indonesia”.  Seminar  Nasional  Teknik
Kimia  UNPAR.  Bandung  19  Nopember 2015 hal 16-22.
[15]
Zhuang, Z., Xu, L. 2014. Removal of  Cadmium  ion  form  aqueous  solution using  chemically  modified  peanut  shell. Journal  of  Chemical  and  Pharmaceautical Research. USA 6(6): 649-653